Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 19

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  19
където:
A е процентът на азота в чистия сух образец;
V—общият обем в ml на стандартната сярна кисе-
лина, използвана при определянето;
b—общият обем в ml на стандартната сярна кисели-
на, използвана в грубото определяне;
N—нормалността на стандартната сярна киселина;
W—сухата маса (g) на образеца.
6.2. Като се използват стойностите 0,22 на сто азот-
но съдържание за юта и 16,2 на сто азотно съдържа-
ние за животинските влакна, изразени чрез сухата маса
на влакното, се изчислява съдържанието на сместа,
както следва:
А—0,22
РA% =
Ч 100,
16,2—0,22
където:
PA% е процентът на животинското влакно в чистия
сух образец.
7. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1, при ниво на точност 95 на сто.
Метод 13
Влакна от полипропилен и някои други влакна
(Метод с ксилол)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нестите вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) влакна от полипропилен (36)
със
б) вълна (1) или животинска козина (2 и 3), коприна
(4), памук (5), ацетат (19), купро (21), модал (22), три-
ацетат (23), вискоза (25), акрил (26), полиамид или
найлон (30), полиестер (34) и стъклени влакна (43).
2. Принцип
Полипропиленът се разтваря от сухата маса на
сместа, която трябва да е известна, посредством врящ
ксилол.
Утайката се събира, измива се, суши се и се претег-
ля. Нейната маса, която при необходимост се коригира,
се изразява като процент от сухата маса на сместа.
Процентът на полипропилен се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди:
3.1.1. Конична колба от най-малко 200 ml със стък-
лена запушалка;
3.1.2. Кондензатор (подходящ за течности с висока
температура на кипене), който се прикрепя към конич-
ната колба (3.1.1).
3.2. Реактиви:
Ксилол, който дестилира при температура между
137 и 142 °С.
Този реактив е силно възпламеним и изпаренията
му са токсични. При употребата му трябва да се вземат
подходящи предпазни мерки.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в основните инст-
рукции, и се действа, както следва:
В коничната колба (3.1.1) с образеца се прибавя 100
ml ксилол (3.2) на грам от образеца. Кондензаторът
(3.1.2) се прикрепя и съдържанието се оставя да ври три
минути. Горещата течност веднага се прелива през
претегления филтърен съд (следва да се има предвид
забележка № 1). Процедурата се повтаря два пъти, като
всеки път се използва 50 ml пресен разтвор.
Утайката, която е останала в колбата, се измива
последователно два пъти с 30 ml врящ ксилол, после
два пъти със 75 ml петролен етер ( т. I.3.2.1 от основ-
ните инструкции). След второто измиване с петролен
етер съдържанието на колбата се филтрира през съда,
останалите влакна се прехвърлят в съда с помощта на
малко количество петролен етер и разтворът се оста-
вя да се изпари. Съдът и утайката се изсушават, ох-
лаждат се и се претеглят.
Забележки:
1. Филтърният съд, през който се прелива ксило-
лът, трябва да е предварително загрят.
2. След процедурата с врящия ксилол колбата с утай-
ката трябва да се охлади, преди да се използва етерът.
3. За да се намали опасността от пожар и токсич-
ност, може да се използва уред за горещо извличане с
подходящи операции, който дава еднакви резултати.
(Виж уреда, описан в Melliand Textilberichte 56(1975),
стр. 643—645. Схема на уреда е показана на фигура 1.)
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в обща-
та информация. Стойността на коефициента d за вълна
съгласно т. I.8.1 от общата информация е 1,00.
6. Точност
При хомогенна смес на текстилните материали точ-
ността на резултатите, получени по този метод, е не по-
голяма от ± 1 при ниво на точност 95 на сто.
Метод 14
Хлоровлакна (хомополимери на винилхлорида)
и някои други влакна
(Метод с концентрирана сярна киселина)
1. Приложение
Този метод се прилага след премахване на невлак-
нестите вещества върху двукомпонентни смеси от:
а) хлоровлакна (27) на основата на хомополимери
на винилхлорида независимо дали са след хлориране,
или преди хлориране
със
б) памук (5), ацетат (19), купро (21), модал (22), три-
ацетат (24), вискоза (25), някои акрили (26), някои мо-
дакрили (29), полиамид или найлон (30) и полиестер (34).
Споменатите модакрили са тези, които дават проз-
рачен разтвор, когато са потопени в концентрирана
сярна киселина (с относителна плътност 1,84 при тем-
пература 20 °С).
Този метод може да се използва вместо методи 8 и 9.
2. Принцип
Съставката, с изключение на хлоровлакното (т. е.
влакната по т. 1, буква “а”), се разтваря от сухата маса на
сместа, която трябва да е известна, посредством концен-
трирана сярна киселина (с относителна плътност 1,84
при температура 20 °С). Утайката, която се състои от
хлоровлакно, се събира, измива се, суши се и се претегля.
Нейната маса, която при необходимост се коригира, се
изразява като процент от сухата маса на сместа. Процен-
тът на втората съставка се намира като разлика.
3. Уреди и реактиви (различни от описаните в обща-
та информация)
3.1. Уреди:
3.1.1. Конична колба от най-малко 200 ml със стък-
лена запушалка;
3.1.2. Стъклена пръчка с плосък край.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Сярна киселина, концентрирана (с относител-
на плътност 1,84 при температура 20 °С);
3.2.2. Сярна киселина, приблизително 50 на сто во-
ден разтвор.
Приготвя се, като се прибавя внимателно, докато се
охлажда, 400 ml сярна киселина (с относителна плътност
1,84 при температура 20 °С) към 500 ml дестилирана или
дейонизирана вода. След охлаждане до стайна темпера-
тура разтворът се разрежда до един литър с вода;
3.2.3. Амоняк, слаб разтвор
Разтваря се 60 ml концентриран амонячен разтвор
(плътност при 20 °C 0,880) до 1 l с вода.